1969L0493 — DA — 01.01.1986 — 001.001 — 1
Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor
►B RÅDETS DIREKTIV
af 15. december 1969
om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om krystalglas
(69/493/EØF)
(EFT L 326 af 29.12.1969, s. 36)
Ændret ved:
Tidende
nr. side dato
►A1Tiltrædelsesakt for Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige Storbri-
tannien og Nordirland L 73 14 27.3.1972
(tilpasset ved Rådets beslutning af 1. januar 1973) L 2 1 1.1.1973
►A2Tiltrædelsesakt for Grækenland L 291 17 19.11.1979
►A3Tiltrædelsesakt for Spanien og Portugal L 302 23 15.11.1985
1969L0493 — DA — 01.01.1986 — 001.001 — 2
▼B
RÅDETS DIREKTIV
af 15. december 1969
om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om krystalglas
(69/493/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økono-
miske Fællesskab, særlig artikel 100,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,under henvisning til udtalelse fra Det europæiske Parlament(
1),
under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg ogud fra følgende betragtninger:Muligheden for særlig betegnelse af krystalglasprodukter og den
dermed forbundne forpligtelse med hensyn til sammensætningen afdisse produkter er i visse medlemsstater undergivet forskellige regler.Disse forskelle hæmmer vareudvekslingen og kan føre til konkurrence-fordrejninger inden for Fællesskabet;
disse vanskeligheder for oprettelsen og funktionen af det fælles marked
kan elimineres, når de samme bestemmelser gælder for alle medlems-stater;
med Fællesskabets bestemmelser angående betegnelse for de forskellige
krystalglasarter samt disse arters kendetegn vil såvel køberen som denproducent, der overholder disse bestemmelser, blive beskyttet modforfalskninger;
for anvendelse af en fællesskabsordning er det nødvendigt at etablere
ensartede fremgangsmåder til bestemmelse af de kemiske og fysiskeegenskaber hos krystalglasprodukter, der bærer de i dette direktiv fast-satte betegnelser,
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
Artikel 1
Dette direktiv finder anvendelse på produkter under position 70.13 i den
fælles toldtarif.
Artikel 2
Medlemsstaterne træffer alle egnede forholdsregler for at sikre, at
sammensætningen, fabrikationsegenskaberne, etiketteringen af de iartikel 1 opførte produkter og enhver form for reklame for disseprodukter svarer til definitionerne og reglerne i dette direktiv og detsbilag.
Artikel 3
Medlemsstaterne træffer alle egnede forholdsregler for at sikre, at de i
kolonne b i bilag I anførte betegnelser i handelen ikke kan anvendes
som identifikation for andre end de produkter, der har de i kolonnerne dtil g i bilag I fastsatte kendetegn.
Artikel 4
1. Når et af de produkter, som er omfattet af dette direktiv, bærer en
af de i kolonn e b i bilag I anførte betegnelser, kan det ligeledes forsynes
med det i kolonnerne h o g i i bilag I nævnte identifikationssymbol.
(1) EFT nr. C 108 af 19.10.1968, s. 35.
1969L0493 — DA — 01.01.1986 — 001.001 — 3
▼B
2. Når en af de i kolonne b o g c i bilag I anførte betegnelser eller en
betegnelse, der kan forveksles hermed, anvendes som tillægsord ellersom ordstamme i et fabrikationsmærke, i en virksomheds firmabeteg-nelse eller i anden påskrift, træffer medlemsstaterne alle nødvendigeforholdsregler til, at følgende fremtræder med meget tydelige bogstaverumiddelbart før fabrikationsmærket, firmabetegnelsen eller påskriften:
a) produktets betegnelse, såfremt produktet fremviser de i kolonne d til
g i bilag I fastsatte kendtegn;
b) nøje angivelse af produktets materiale, såfremt produktet ikke frem-
viser de i kolonne d ti l g i bilag I fastsatte kendetegn.
Artikel 5
De i bilag I fastsatte betegnelser og identifikationssymboler kan optræde
på samme etikette.
Artikel 6
Overensstemmelse mellem betegnelser såvel som identifikationssym-
boler og de i bilag I i kolonne d til g anførte kendetegn kan kun fastslåsved hjælp af de i bilag II nævnte fremgangsmåder.
Artikel 7
De til udførsel fra Fællesskabet bestemte produkter er ikke underkastet
dette direktiv.
Artikel 8
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efter-
komme dette direktiv inden 18 måneder efter dets meddelelse og under-retter straks Kommissionen derom. Efter meddelelsen af dette direktivdrager medlemsstaterne tillige omsorg for, at Kommissionen underrettesså tidligt om alle yderligere udkast til vigtige retsforskrifter, som depåtænker at udstede på det af dette direktiv omfattede område, atKommissionen kan tage stilling dertil.
Artikel 9
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
1969L0493 — DA — 01.01.1986 — 001.001 — 4Nr. Benævnelse af kategori Kendetegn Etikettering
Anmærkning Metaloxider (i %) Vægtfylde BrudtalOverflade-
hårdhedSymbolets
formBemærkninger
—a— —b— —c— —d— —e— —f— —g— —h— —i—▼BBILAG I
LISTE OVER KRYSTALGLASARTER
CRISTAL SUPERIEUR 30 %
CRISTALLO SUPERIORE 30 %
HOCHBLEIKRISTALL 30 %
VOLLOODKRISTAL 30 %
►A1FULL LEAD CRYSTAL 30 %
1KRYSTAL 30 % PbO≥30 % ≥3,00 x
◄
►A2κρύσταλλα υψηλής περιεκτι -
κότητος σε µόλυβδο ◄►A230 %◄
►A3CRISTAL SUPERIOR 30 % Betegnelserne kan frit
CRISTAL DE CHUMBO SUPERIOR 30 %◄anvendes uafhængigt af
oprindelses- og bestemmel-
CRISTAL AU PLOMB 24 % seslandRunde etiketter.farve: guld
CRISTALLO AL PLOMBO 24 % ∅≥1c m
BLEIKRISTALL 24 % Tallet angiver blyoxidind-
LOODKRISTAL 24 % holdet i procent
►A1LEAD CRYSTAL 24 %
2KRYSTAL 24 % PbO≥24 % ≥2,90 x
◄
►A2µολυβδούχα κρύσταλλα ◄ ►A225 %◄
►A3µολυβδούχα κρύσταλλα ◄ ►A324 %◄
►A3CRISTAL AL PLOMO ◄ ►A324 %◄
►A3CRISTAL DE CHUMBO ◄ ►A324 %◄
1969L0493 — DA — 01.01.1986 — 001.001 — 5Nr. Benævnelse af kategori Kendetegn Etikettering
Anmærkning Metaloxider (i %) Vægtfylde BrudtalOverflade-
hårdhedSymbolets
formBemærkninger
—a— —b— —c— —d— —e— —f— —g— —h— —i—▼B
CRISTALLIN
VETRO SONORO SUPERIORE
KRISTALLGLAS
KRISTALLINGLAS(1)
SONOORGLAS(2)
 Etiketter i form
►A1CRYSTAL GLASS, CRYSTALLINZnO, BaO, K2O,
PbO, alene eller ≥2,45 nD≥1,520 af et kvadrat.3
KRYSTALLIN sammen ≥10 % farve: sølv
◄Der kan kun anvendes
sproget fra det land, i hvilkensidelængde:
►A2υαλοκρύσταλλα ◄ varen bringes på markedet≥1c m
►A3VIDRIO SONORO SUPERIOR
VIDRO SONORO SUPERIOR ◄ Undtagelse:
VERRE SONOREPå det tyske marked kan et
presglas med 18% PbO og en
VETRO SONORO vægtfylde på mindst 2,70
KRISTALLGLAS sælges under betegnelsen
SONOORGLAS»Pressbleikristall« eller
►A1CRYSTAL GLASS, CRYSTALLIN»Bleikristall gepresst« (med
de samme bogstavtyper)BaO, PbO, K2OEtiketter i formaf en ligesidet
4KRYSTALLINalene eller sammen ≥2,40 Vickerstrekant.
◄≥10 % — 550
±2 0farve: sølv
►A2υαλοκρύσταλλα ◄sidelængde:
►A3VIDRIO SONORO≥1c m
VIDRO SONORO ◄
xn D≥1,545 som kendetegn for en yderligere bestemmelse af produkterne (ved indførelsen)
(1) i Belgien
(2) i Nederlandene
1969L0493 —DA — 01.01.1986 — 001.001 — 6
▼BBILAG II
METODER TIL BESTEMMELSE AF DE KEMISKE OG FYSISKE
EGENSKABER AF KRYSTALGLASGRUPPERNE
1. KEMISKE ANALYSER1.1.BaO og PbO
1.1.1.Bestemmelse af det samlede indhold af BaO + PbO
Med en nøjagtighed på 0,0001 g afvejes ca. 0,5 g glaspulver, som over-
føres til en platinskål. Det fugtes med vand, og der tilsættes derefter10 ml 15 % svovlsyreopløsning og 10 ml flussyre (fluorbrintesyre). Detopvarmes på sandbad, til der opstår hvide dampe. Det afkøles ogbehandles påny med 10 ml flussyre. Det opvarmes, indtil der igen frem-kommer hvide dampe. Så afkøles det igen, og skålens vægge skylles afmed vand. Der opvarmes igen, indtil der optræder hvide dampe. Herefterlader man det afkøle, der tilsættes forsigtigt 10 ml vand, og det hældesover i et 400 ml bægerglas. Skålen vaskes flere gange med en 10 %svovlsyreopløsning, og der fortyndes med samme opløsning til 100 ml.Opløsningen koges 2 til 3 minutter og henstår natten over.
Der filtreres på en filterdigel med porøsitet 4, der udvaskes først med en
10 % svovlsyreopløsning derefter 2 eller 3 gange med ethylalkohol.Diglen tørres en time ved 150 °C i tørreskab. Man vejer BaSO
4+ PbSO4.
1.1.2.Bestemmelse af BaO
Med en nøjagtighed på 0,0001 g afvejes ca. 0,5 g glaspulver, som over-
føres til en platinskål. Det fugtes med vand, og der tilsættes derefter10 ml flussyre og 5 ml perklorsyre. Det opvarmes på sandbad, til deroptræder hvide dampe. Det afkøles, og der tilsættes påny 10 ml flussyre.Det opvarmes, indtil der igen optræder hvide dampe. Det afkøles påny, ogskålens vægge skylles skylles af med destilleret vand. Der opvarmes igenog inddampes, til det næsten er tørt. Det opløses igen i 50 ml 10 %saltsyre under let opvarmning for at lette opløsningsprocessen. Det over-føres til et 400 ml bægerglas og fortyndes med vand til 200 ml. Opløs-ningen opvarmes til kogning, hvorefter der ledes en strøm af svovlbrintegennem den varme opløsning. Så snart udfældelsen af blysulfid har lagtsig på bunden af glasset, afbrydes gasstrømmen. Der filtreres på tætfiltrerpapir, og der vaskes med vand mættet med svovlbrinte.
Filtratet koges og inddampes eventuelt til 300 ml. Under kogning tilsættes
10 ml 10 % svovlsyre. Det tages af ilden, og man lader det henstå mindst4 timer.
Der filtreres på tæt filtrerpapir og vaskes med koldt vand. Man gløder
bundfaldet ved 1050 °C og vejer BaSO
4+ BaSO4.
1.2.Bestemmelse af ZnO
Filtratet fra BaSO4fældningen inddampes til 200 ml. Der neutraliseres
med ammoniakog methylrødt som indik ator og tilsættes 20 ml 1/10N-svovlsyre. pH-værdien bringes til 2 (pH-meter) ved tilsætning af enten1/10 N-svovlsyre eller 1/10 N-natronlud (natriumhydroxid opløsning) altefter tilfældet, og zinksulfid fældes koldt ved gennemledning af en svovl-brintestrøm. Udfældningen lader man henstå i fire timer, hvorefter denfiltreres fra på et tæt filtrerpapir. Der udvaskes med koldt vand mættetmed svovlbrinte. Bundfaldet opløses på filtret ved overhældning med25 ml varm 10 % saltsyre. Filteret vaskes med kogende vand til etvolumen på ca. 150 ml er opnået. Der neutraliseres med ammoniakundertilstedeværelse af lakmuspapir, der tilsættes 1—2 g urotropin i fast formfor at fiksere pH-værdien omkring 5. Der tilsættes nogle dråber af en frisktilberedt 0,5 %’s vandig opløsning af xylenolorange og titreres med en1/10 N-komplekson III opløsning, til farven slår om fra rosa til citrongult
1969L0493 —DA— 01.01.1986 — 001.001 — 7
▼B
1.3.Bestemmelse af K2O
ved fældning og vejning af kaliumtetraphenylborid.
Oplukning: 2 g glas opløses efter at være knust og sigtet i
2m lH N O3konc.
15 ml HClO4
25 ml HF
i platinskål på vandbad og derefter på sandbad. Efter afgang af tætte
perklorid-dampe (der inddampes til tørhed) opløses med 20 ml varmtvand og 2—3 ml konc. HCl.
Der overføres til målekolbe på 200 ml og fyldes op med destilleret vand,
til volumen er nået.Reagenser: 6 %’s tetraphenylborid-opløsning: der opløses 1,5 g af
reagenset i 250 ml destilleret vand. Den bestående lette uklarhed fjernesved tilsætning af 1 g aluminiumhydrat (aluminiumhydroxid). Der rystes i5 minutter og filtreres, de første 20 ml lader man løbe over filteret endnuen gang.
Opløsning til udvaskning af bundfaldet: lidt af kali-saltet fremstilles ved
til 0,1 g KCl i 50 ml 1/10 N HCl under omrystning at sætte tetraphenyl-borid-opløsningen, indtil udfældning ophører. Det filtreres fra på glasfil-terdigel. Det vaskes med destilleret vand. Det tørres i exsikkator vedstuetemperatur. 20—30 mg af dette salt kommes i 250 ml destilleret vandog omrystes tid efter anden. Efter 30 minutter tilsættes 0,5— g alumini-umhydrat. Der omrystes nogle minutter og filtreres.
Udførelse: af den saltsure opløsning efter oplukningen udtages et
volumen, som svarer til ca. 10 mg K
2O. Det fortyndes til ca. 100 ml og
tilsættes langsomt reagensopløsningen, d.v.s. 10 ml pr. 5 mg af det forudskønnede K
2O, under moderat omrystning. Det henstår i højst 15 minutter
og filtreres derefter på tareret, sintret filterdigel nr. 3 eller 4. Der udvaskesmed vaskeopløsningen. Der tørres 30 minutter ved 120 °C. Omregnings-
faktor for K
2O = 0,13143.
1.4.Analysetolerance
± 0,1 i absolutte værdier ved hver bestemmelse.Hvis analysen inden for tolerancen giver en værdi, som er mindre end de
fastsatte grænser (30,24 eller 10 %), tages gennemsnittet af mindst treanalyser. Hvis det er højere end eller lig med respektivt 29,95, 23,95 eller9,95, skal glasset godtages i kategorierne svarende til respektivt 30, 24eller 10 %.
2. BESTEMMELSE AF DE FYSISKE EGENSKABER2.1.Vægtfylde
Metode ved hjælp af en hydrostatiskvægt med en nøjagtighed på ± 0,01.
En prøve på mindst 20 g bliver vejet i luften og i 20 °C varmt destilleret
vand.
2.2.Brudtal
Brudindexet findes ved hjælp af et refraktometer med en nøjagtighed på
± 0,001.
2.3.Mikrohårdhed
Den Vickerske hårdhed måles i overensstemmelse med ASTM E 92—65
normen (1965 udgaven), men der benyttes en vægt på 50 g, og man tagergennemsnittet af 15 målinger.